104 Gesammtsitzung 



Es behält diese grosse Leitungsfälligkeit aber nicht dauernd. Die^ 

 selbe verliert sich nach und nach wieder und nähert sich erst 

 nach Verlauf mehrerer Tage einer Constanten. 



Hat die Erhitzung des Selens auf 200 bis 210° so lange ge- 

 dauert, bis keine weitere Verminderung der Leitungsfähigkeit mehr 

 stattfindet, so beginnt bei eintretender Abkühlung sofort die Ver- 

 grösserung der Leitungsfähigkeit. War diese Grenze nicht er- 

 reicht, so nimmt die Leitungsfähigkeit bei eintretender Abkühlung 

 zuerst ab, nähert sich dann einem Wendepunkte, von dem ab sie 

 dann wieder zunimmt. Die Höhelage dieses Wendepunktes hängt 

 von der Dauer der Erhitzung, und der durch sie herbeigeführten 

 Verminderung der Leitungsfähigkeit während derselben ab. Dauert 

 die Erhitzung nur kurze Zeit, so wird der Charakter des Selens 

 dadurch nicht geändert ; seine Leitungsfähigkeit vermindert sich 

 fortwährend mit der Erniedrigung der Temperatur, wie bei unver- 

 ändertem crystallinischen Selen. 



Das Gitter, mit welchem dies letztere constatirt ward, wurde 

 darauf 8 Minuten in das Paraffinbad von 205° getaucht und dann 

 durch einen Luftstrom, nachdem es aus dem Bade genommen war, 

 rasch abgekühlt. Seine Leitungsfähigkeit war während dieser Zeit 

 von 100, die es etwa 15 See. nach der Eintauchung angenommen 

 hatte, auf 39 gefallen. Bei der Abkühlung fiel seine Leitungsfähig- 

 keit schnell auf 5 hinab und stieg dann wieder auf 37. Nachdem es 

 wiederum ^ Stunde erhitzt war, fiel die Leitungsfähigkeit nach der 

 Abkühlung von Leitungsfähigkeit 132, die es jetzt im Paraffinbade 

 von 212° angenommen hatte, auf 50 und stieg darauf bis 200. 

 Es behielt diese erhöhte Leitungsfähigkeit aber nicht, sondern sie 

 sank nach und nach auf einen geringen Betrag. 



Es muss hierbei bemerkt werden, dass das beschriebene 

 merkwürdige Verhalten des Selens, bei andauernder Erhitzung auf 

 200° den Charakter der metallischen Stromleitung anzunehmen, 

 nur dann in dieser Weise beobachtet wurde, wenn amorphes Se- 

 len direct auf 200° erhitzt ward. War es erst längere Zeit auf 

 100° erhitzt und dadurch vollständig in einfaches crystallinisches 

 Selen umgewandelt, so trat diese Umwandlung bei weiterer an- 

 dauernder Erhitzung auf 200° gar nicht oder doch nur in weit ge- 

 ringerem Maasse ein. Ebenso ist Selen, welches aus dem flüssigen 

 Zustande direct in den crystallinischen Zustand übergeführt ist, was 

 eintritt, wenn man Selen schmilzt und dann sehr lange in einer Tem- 



